^ Ê ft , 
ce , dirigées de la manière la plus favorable pour at- 
teindre tous les endroits non polis. Si les tirées des 
coms fe font croifées, le lieii de leur jonîtion éft né- 
teffairetnent moins pôli quele refte des coins, & on 
s'y applique plus irnmédîateiiieîlt. 
Lorlque toutes les parties de la gîacê font â-peu- 
i>rès au même degré de poli, on doit porter toute fon 
attention à égalifer le poli, & à mêler les divers che- 
kiins du poliffoir. Pour cet effet > on fait des féehées 
fur chaque bande de la glace , parallèlement aux tê- 
tes ( /z ) 5 & d'une tête à l'autre : on en agit de même 
aux têtes parallèlement aux bandés. Enfin on mouil- 
le d'eau de potée la furface entière de la glacé, 
qu'on lèche enfuitè avec le poliffoir. Les féehées 
en bandes & en têtes dont nous avonS parlé , font 
connues fous le nom de recoupage , & la derftiere ié- 
cliée, oîi on moiiille toute la furface de la glace ^ efî 
^itQ féchée- d'eait. 
Le poliffeur feroit très-fatigué s'il éîoit obligé dé 
tirer de fes bras tout le frotteriient de fon poliffoir ; 
pour le foulager on lui a donné Une Jleche^ qui n'eff 
àiitre choie qu'un morceau de bois verd d'environ fix 
piés , qu'on courbe à force. A l'un des bouts eft un 
boulon qui entre dans l'œil du poliffoir ; à l'autre 
bout efl un clmi qui fixe la flèche à un plancher , dif- 
pofé environ à 24 ponces aii-de^Tu^ du banc. La flè- 
che appUyée par fon reffort contre le plancher , fait 
àrc-boutaht contre le poliffoir, tk l'ouvrier n'a pref* 
que plus qu'à faire gliffer ce dernier. 
Lorfqu'ii y a des endroits où le frottement dii po- 
liffoir ne fuilit pas, onyfùbffitue un autre outil, 
connu fous le nom àebfuLot, àbfolument femblable 
au poliffoir , à l'exception que le brûlot n'a environ 
que 2 pouces ou 2 pouces & denli de largeur. 
Quand iin côté de Ik glace eff poli , on la defcel- 
lé, & on la rèfcelle pour polir le f-corid côté. On 
rougit en entier le côté poli , parce qùe le poli du fé- 
cond côté feroit bien plus difficile à appercevoir , la 
glacé ayant déjà de là tranfpârence , &; le fond blanc 
du plâtre offrant par cette raifon une réflexion bien 
plus difficile qu'auparavant. Ori marque à l'ouvrier 
les défauts de ce côté, eil les renfonçant d'une ligne 
blanche , qu'on forme en ôtant en ces endroits lé 
îrouge dont on avoit couvert toute la furface. 
Après qu'on a defcellé urie glace , tant au doiicî 
qu'au poli, on racle le plâtre qui refte ffir la pierre, 
avec rihffriiment nommé riflard^ qu'on peut voir dans 
la figure. 
Une des pratiques ingénieufes de Fattélier dii poli , 
c'eft ie fcellage des numéros. Comme ils font tous 
de trop petit volume pour être travaillés feuls , on 
eff obligé d'en affembler un certain nombife ; mais ils 
font de différentes épaiffeurs , & l'un débordant au- 
deffus l'aiitre , il feroit impoffible de les travailler en 
même tems. Alors on prend le parti de lès affembler 
fur une glace doucie , qu'on appelle modelé. 
^ On fait gliffer les numéros fur le modèle , de ma- 
iiieré qu'il né rèfte point d'air entre les deUx ffirfa- 
ces , au moyen de quoi le fimple poids de l'atmo- 
fpherè lès retient collés au modelé. Les furfaces des 
numéros font néceffairement biefi à la règle du côté 
du modèle , & la différence des inégalités d'épaiffeur 
ne fe fait fentir que de l'autre côté , qu'on met fur îe 
plâtre iorfqû'ori fcelle. En ôtant le modèle, la furfa- 
ce fur lagû elle on a à travailler fè trouvera parfaite- 
ment unie. Le feul effet qui réfuîtera des épaiffeurs 
•♦inégales , fera qu'il y aura fous tel nûmero , plus ou 
moins de plâtre que fous tel autre. 
Après que fes glacés font polies, on les tietîoye, on 
les molette , & p'eft la dernière opération du fabri- 
quant. 
Ce deraief apprêt qui eff très-peu confidérabîe , 
(«) On appelle têtes de la glace les deux plus petits côtés , 
è« vandfs les deux plus long«. 
V Ë, K . , Î53 
confiff e à reftifier le poli c'eff-à-dire à corriger les 
défauts qu'on remarque au poli en regardantla gla- 
ce pofée fur un tapis noir , ou gros-bleu , & éclairée 
par un jour tombant obliquement fur elle. 
^ On fe fert pour cet effet d'un petit outil dç bois, 
d'environ 4 pouces de long, fur 2 pouces de large j, 
& autant d'épaiffeur, garni de lifleres, ou encore: 
mieux de chapeau, & légèrement graiffé de potée: 
cet outil s'appelle moLem. 
Pour_ grailler la molette, on la frotte fur uii verre ; 
qu'on tient fcellé fur une pierre mince qu'on mouil- 
le avec la broffe , & qu'on frotte de potée : ce verre 
dans cet état s'appelle mokioir. 
On paffe k molette avec force furies endroits 
qu'on apperçoit moins bien polis que les autres , juf- 
qu'à ce que le nuage qu'on y voyoit foit diffipé. 
Là glace ayant reçu toutes ces façons , eff dans le 
ca,^ d'être étamée j & c'eft l'ufage le plus avantageux 
qu'on pùiffe en faire, 
, Vetamage eff l'opération la plus fimpîe , & en mê- ^ 
me tems la plus utile. On fe fert pour étamer d'une 
pierre bien droite & bien unie , entourée d'un cadre 
de bois, qui préfente au tOur de trois côtés de là 
pierre , une petite rigolie, percée à deux des coins^ 
Cette efpece dp table eff tellement difpofée fur les 
piés qui la foutiennent , qu'on peut à volonté là met- 
tre de niveau ^ Ou lùi donner de la pente du côté oii 
iont les trous. 
On commence d'abord par bien nettoyer la glace 
à étamer; enfuitê ffir ladite table bien de niveau , oii 
étend une feuille d'étain battu, de manière qu'il n'y 
reffe pas le moindre pli ; on répand après cela du mer- 
cure fur la feuille d'étain , & difpofant une bande de 
papier fur le bord de la table jufqu'à la feuille , du 
côté oii il n'y a point de rigole , & oti le cadre 
déborde pas la pierre , on fait ghlfer la glace, d abord 
fur le papier , & enfuite fur le mercure , dans la vue 
que fa furfacene prenne point de faleîés dans le trajet. 
On charge la glacé de pierres pour qu'elle touche' 
pluS' immédiatement à la feuille d'étain, & que le 
mercure fuperlïu en forte avec plus de facilité.'C'eff 
pour cette derniere.raifon que l'on penche la table ^ 
lorfque la glace eff chargée. Le mercure fuperfîu coule 
dans là rigolé , & fe décharge par les trous qui y font 
pratiqués dans des balfins dé bois. 
On fent très-bien Taûion du mercure dans l'état 
mage : il forme avec l'étain un amalgamé qui s'unit à 
une des furfaces de la glace , & refléchit les rayons 
de lumière. - , 
Lorfqu'on juge l'étamage affez parfait & folidé ^' 
on décharge la glace , & on la pofe fur des égouttoirs 
de bois , dont on rend la pente plus ou moins rapide/ 
à volonté , & fur lefqueis elle achevé de perdre lé 
mef çute fuperflu qui pourroit lui reiier. 
L'infpeâion des figures rendra clair ce que houS 
venons de dire , tant des apprêts , que de l'étamage. 
Tel eff l'art de faire des glaces, qui. eff fans con-= 
tredit une des branches les plus utiles & les plus agréa-- 
bles de la verrerie. Je fouhaite que ce que j'en ait dit 
foit affez clair pour en convaincre le ledéur j & je 
ferois trop heureux fi je pouvois animer les artiffes 
plus inffruits , à communiquer leurs obfervations Se 
leurs travaux. Cet article des glaces coulées M de 
Alut le fils. . 
Glaces fioufiées. Le cryffaî étant aâiné , îes catinês' 
ou felles drefféesj les baquets remplis d'eau, la placœ 
bien arrofée & balayée , & le fourneau bien chaud ^ 
on appelle les ouvriers on commence par cuélîliro 
Pour cet effet, ôn ehaùffe un peu la felle, on en pion- - 
ge le bout dans le cryffaî à la profondeur de deux ou 
trois pouces , on tourne la feîle pendant que le bout 
en eff dans le cryffaî liquide, on k retire doucemeM 
afin que le fil qu'elle entraîne puiffe fe féparer & né 
, foit point amené fur le fil de l'ouvroir on. la pofîe 
